200 J. H. L. VOGT. M.-N, Kl. 



zusammenfällt. — Dass besondere chemische Reaktionen, wie Vereinigung 

 z. ß. von 2MgO und SiO^ zu Mg.^SiO^, nicht bei der Krystallisation 

 eintreten, folgt auch daraus, dass die latente Schmelzwärme mit dem 

 Energie-Inhalt zwischen dem amorphen und dem krystallinen Zustande 

 identisch ist (s. S. 65, 71). — Und durch Doelters eigene Impfungs- 

 Versuche ist nachgewiesen, dass die dem Impf-Körper entsprechenden 

 Verbindungen in dem übersättigten (metastabilen) Stadium schon in der 

 Lösung präexistieren. 



— Zufolge einer über hundertjährigen Erfahrung von der Glastechnik, 

 dem metallischen Schlackenbetriebe, u. s. w., sind alle flüssigen Silikate, 

 von den verschiedensten Zusammensetzungen, wie auch Silikate und Alu- 

 minate. Ferrate u. s. w., bei gewöhnlichem Druck unbegrenzt in einander 

 löslich. 



Das entgegengesetzte, nämlich dass einige flüssige Silikate (mit Alu- 

 minaten u. s. w.) eine begrenzte gegenseitige Löslichkeit zeigen sollten — 

 oder, populär ausgesprochen, sich zu einander wie Wasser und Öl ver- 

 halten sollten, — ist gelegentlich von petrographischer Seite behauptet 

 oder angedeutet worden; diese Annahme scheint jedoch nur darauf zu 

 beruhen, dass die Diffusion nicht lange genug, oder bei einer zu niedrigen 

 Temperatur, also bei zu hoher Viskosität, gewirkt hat. 



Resume. 



Die Silikatschmelzen (bei gewöhnlichem Druck) sind krystalloide 

 gegenseitige Lösungen stöchiometrischer Verbindungen, nämlich derjenigen 

 Verbindungen, die bei genügender Abkühlung (und genügender Ab- 

 kühlungszeit) auskrystallisieren. 



Diese Verbindungen zeigen durchgängig eine ziemlich einfache empi- 

 W^r^^ Zusammensetzung, wie R^SiO^, RSiO^, RRSi^O^^ — R{Al,Fe)^SiO^ 



— R{Al,Fe)Si^O^^ {Ca,K)^Si^0^ç^ — {Ca,ji)^{Al,Fe)^Si^0^ç^, CaAl^Si^O^ 



— NaAlSi/)^ - KAlSi^O^, 1 NaAlSiO^, KAlSi^O^, Al^SiO^, 

 CaTiSiO^, CaTiO^, RAI.,0^, AL,0^, FeFe^O^, Fe.ß^, Cu.,6, u. s. w.2 

 Für einige dieser Verbindungen ist nachgewiesen worden, dass sie im 

 gelösten Zustande nicht polymerisiert sind; und wahrscheinlich (?) ist im 

 allgemeinen keine Polymerisation anzunehmen. 



Zwischen den in eine Silikatschmelze hineingehenden Verbindungen 

 herrscht ein Gleichgewichtszustand . 



Alle flüssigen Silikate (und Aluminate, Ferrate u. s. w.) sind unbegrenzt 

 in einander löslich. 



1 Durch Impfungsversuche hat Do elter Orthoklas und Albit in Silikatschmelzen erhalten. 



2 Dieses Verzeichnis ist nicht vollständig. 



